Submitted : 20 Oktober 2017 Revised : 12 November 2017 Accepted : 4 Desember 2017

## PENGARUH KONSENTRASI HCL DAN MASSA ADSORBENT  DALAM PENGOLAHAN LIMBAH PELUMAS BEKAS DENGAN KAJIAN KESEIMBANGAN  ADSORPSI BENTONIT
TERHADAP LOGAM Fe
Ummul Habibah Hasyim 1* , Gema Fitriyano 1 1 Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Tangerang, Banten - Indonesia 15419 *Email: ummul.hh@umj.ac.id

## Abstrak
Salah satu limbah B3 yang dapat kita kaji untuk dicari pemecahannya adalah limbah pelumas bekas. Indonesia menjadi  salah  satu  Negara  dengan  volume  pengguna  kendaraan  yang  terus  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya. Hal ini berbanding lurus dengan limbah pelumas yang dihasilkan. Fungsi pelumas adalah memperkecil gaya  gesekan  antara  dua  permukaan  benda.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menurunkan  kadar  logam  Fe  yang terkandung di dalam limbah pelumas. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah adsorpsi dengan bentonit teraktivasi  HCL  sebagai  adsorben.  Aktivasi  bentonit  bertujuan  menghilangkan  pengotor  dalam  bentonit  agar tingkat  penyerapannya  lebih  tinggi.  Variabel  bebas  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  konsentrasi  HCl pada aktivasi  bentonit (1,2 M, 1,6M, 1,8M , 2M dan 2,5M) dan massa  bentonit ( 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram dan 25 gram). Hasil adsorpsi kemudian disaring dan filtratnya dianalisa menggunakan Inductively Couple Plasma (ICP).  pengujian  pola  isotermal  adsorpsi  selanjutnya  dengan  menggunakan  persamaan  Langmuir  dan Freundlich.  Dari  penelitian  ini  didapatkan  bahwa  konsentrasi  optimum  HCl  adalah  2M  dan  massa  optimum untuk adsorpsi adalah 20 gram dengan persentase logam Fe yang terserap sebesar 8,871% dengan persamaan linear  y  =  0,0042x  +  0,0066,  R²  =  0,9877.  Proses  penyerapan  logam  besi  (Fe)  dapat  mengikuti  persamaan Langmuir maupun freundlich dengan R 2 ≥ 0.8.
Kata Kunci : Adsorpsi, Limbah, Pelumas bekas

## Abstract
One of the Hazardous and Toxic Waste that we can examine to find the solution is waste of oil . Indonesia became one of the countries with the volume of vehicle who continue to increase every year. This is directly proportional to the resulting oil waste. The function of the oil is to minimize the friction between two surfaces of the object. This study aims to reduce the Fe metal content contained in the oil waste. The method used in this research is adsorption with activated HCl bentonit as adsorbent. Activation of bentonite aims to remove impurities in bentonite for higher absorption rate. The independent variables used in the study were HCl concentration on bentonite activation (1,2 M, 1,6M, 1,8M, 2M and 2,5M) and bentonite mass (5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram and 25 gram ). The result was then filtered and the filtrate analyzed using Inductively Couple Plasma (ICP). Testing of the isothermal adsorption pattern  further  by  using  Langmuir  and  Freundlich  equations.  From  this  research  it  is  found  that  the  optimum concentration of HCl is 2M and the optimum mass for adsorption is 20 gram with percentage of Fe metal absorbed equal to 8,871% with linear equation y = 0,0042x + 0,0066, R² = 0,9877. The process of absorption of ferrous metals (Fe) can follow both Langmuir and freundlich equations with R2 ≥ 0.8.
Keyword : adsorption, used oil, waste,

## JURNAL INTEGRASI PROSES
Website: http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jip

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  semakin  majunya  perkembangan zaman,  limbah  menjadi  permasalahan  pelik  yang harus  dihadapi  masyarakat  yang  memerlukan perhatian dan pemecahan segera. Limbah merupakan sisa  buangan  dari  suatu  kegiatan  industri  ataupun rumah  tangga.  Sampai  saat  ini  perkembangan keilmuaan  untuk  mengelola  limbah  terus  meningkat, terutama  penanganan  terhadap  limbah  yang mengandung bahan yang berbahaya dan beracun atau biasa  kita  kenal  dengan  limbah  B3.  Jika  tidak tertangani dengan baik, maka limbah B3 semakin lama dapat  merusak  keseimbangan  eksosistem  lingkungan hidup.
Salah  satu  limbah  B3  yang  dapat  kita  kaji  untuk mencari pemecahannya adalah limbah pelumas bekas. Indonesia  menjadi  salah  satu  Negara  dengan  volume pengguna kendaraan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini berbanding lurus dengan  limbah  pelumas  yang  dihasilkan.  Fungsi pelumas adalah memperkecil gaya gesekan antara dua permukaan  benda.  Pelumas  memiliki  jangka  waktu pemakaian.  Jika  digunakan  dalam  jangka  waktu  yang cukup  lama,  minyak  pelumas  akan  mengalami perubahan,  karenanya  penggunaan  minyak  pelumas dibatasi  jangka  waktunya.  Pengaruh  suhu,  kotoran, serta  tekanan  yang  masuk  kedalam  minyak  pelumas selama  proses  penggunaan  menimbulkan  perubahan baik perubahan secara fisik maupun perubahan secara kimiawi.
Pada dasarnya, limbah pelumas bekas merupakan  campuran  dari  hidrokarbon  kental  dan berbagai  bahan  kimia  aditif.  Pelumas  bekas mengandung  sejumlah  sisa  hasil  pembakaran  yang bersifat  asam,  korosif,  deposit  dan  logam  berat  yang bersifat karsinogenik. (Hudoyo, 2013).
Limbah pelumas bekas sudah banyak dimanfaatkan,  hanya  saja  belum  dilakukan  secara tepat  dan  terukur.  Karenanya  diperlukan  alternatif yang  dapat  dilakukan  untuk  menurunkan  dampak pencemaran  dari  limbah  pelumas.  Limbah  pelumas bekas mengandung logam – logam berat seperti timbal (Pb),  seng  (Zn),  besi  (Fe)  ,  alumunium  (Al),  tembaga (Cu) dan juga mengandung air hasil dari pembakaran bahan bakar.
Teknologi  Pengolahan  pelumas  bekas  adalah yang  telah  dikembangkan  adalah: Re-processing,  Re- refining ,  dan Incineration (Diphare,  2013). Refining memiliki beberapa metode pengolahan, salah satunya yaitu acid  clay  treatment ,  adalah  suatu  metode pengolahan  yang  digunakan  pada  minyak  pelumas bekas  dengan  menggunakan  penambahan  asam  dan lempung dalam prosesnya (Pratiwi, 2013).
Pelumas  hasil  daur  ulang  ( recycle )  memiliki karakteristik  kimia  yang  berbeda  dengan  pelumas murni.  Beberapa  karakteristik  dapat  dibedakan  pada minyak  pelumas  daur  ulang  yaitu  kandungan  air  dan sedimen lebih besar, kandungan logamnya yang lebih tinggi seperti Fe, Cd, Cr,  Pb, adanya fraksi-fraksi hasil
oksidasi  selama  pemakaian  yang  tidak  dapat dihilangkan dari pelumas tersebut (Windarti, 2009).
Metode  yang  dapat  digunakan  untuk  mengambil logam  –  logam  berat  dalam  limbah  pelumas  bekas salah  satunya  adalah  dengan  metode  adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa terkonsentrasinya suatu zat pada  permukaan  zat  lain  [Kriswiyanti].  Adsorspsi merupakan  suatu  sistem  yang  memanfaatkan kemampuan suatu zat padat untuk menjerap zat atau molekul  serta  proses  penjerapan  tersebut  hanya berlangsung  dipermukaan  saja.  Dalam  bukunya, Treyball  (1981)  membagi  adsorpsi  menjadi  dua  tipe, yaitu: physical adsorption; terjadi karena  adanya gaya tarik  menarik  gaya  inter  molekuler  diantara  material yang  melayang  dengan  molekul-molekul  padatan, yang kedua adalah chemisorptions; terjadinya adsorpsi dalam  proses  ini  karena  adanya  interaksi  antara padatan dengan zat yang diserap.
Faktor–faktor  yang  mempengaruhi    adsorpsi antara lain:
1. Waktu kontak Waktu  kontak  merupakan  berlangsungnya  proses difusi  (pencampuran)  dan  penempelan  molekul adsorbat pada adsorben.
2. Luas permukaan Banyaknya adsorbat yang diserap, disebabkan oleh permukaan  adsorben  yang  semakin  luas  sehingga pada proses adsorpsi akan semakin selektif.
3. Kelarutan adsorbat Suatu molekul harus terpisah dari larutannya agar adsorpsi dapat terjadi.
4. Ukuran molekul
Ketika  molekul  masuk  ke  dalam  mikropori  suatu partikel  adsorben  untuk  diserap,  maka  dapat ditinjau  dari  ukuran  molekul  adsorbat  yang merupakan  bagian  yang  benar-benar  penting dalam proses adosprsi.
5. Temperatur
Pada  proses  adsorpsi  dimana  temperature  akan mempengaruhi  kecepatan  dan  jumlah  adsorpsi yang terjadi. Kecepatan adsorpsi menurun dengan menurunnya temperatur dan sebaliknya, meningkat dengan meningkatnya temperature.
6. Derajat keasaman (pH) (Marcelia, 2014) Adsorbent  yang  telah  banyak  digunakan  sebagai penjerap  adalah  karbon  aktif, silica  gel ,  dan  mineral lempung  seperti  zeolit,  bentonit,  kaolit.  Penggunaan media  lempung  dipilih  agar  proses  adsorpsi  dapat berjalan  ekonomis,  karena  adsorben  mineral  mudah didapatkan, dan sebagai bagian dari produk lokal yang melimpah (Bahri et al., 2011) Penelitian  ini  dipilih  bentonit  sebagai  adsorben dalam  penjerapan  logam  Fe  dalam  limbah  pelumas bekas.  Adsorbent  bentonit  perlu  diaktivasi  terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan penjerapannya. Modifikasi aktivasi permukaan adsorbent  dapat  dilakukan  baik  secara  fisika  maupun secara kimia. Aktivasi kimia dipilih untuk menghilangkan  pengotor  yang  masih  terdapat  dalam bentonit (Bahri et al., 2011).
Asam  mineral  yang  dapat  digunakan  untuk mengaktivasi  bentonit  antara  lain  HCl  (Asam  Klorida) dan H 2 SO 4 (Asam  Sulfat).  Asam  mineral  tersebut bereaksi dengan komponen yang menutupi adsorben ( Tar, garam Ca dan Mg) sehingga keasaman permukaan menjadi  tinggi  dan  luas  situs  aktif  pada  permukaan bentonit  menjadi  lebih  besar.  Serta  kemampuan adsorpsi  menjadi  lebih  maksimal  dibandingkan sebelum  diaktivasi.  Menurut  Tandjaya,  2006, didapatkan bahwa aktivasi bentonit menggunakan HCl lebih  efektif  dibandingkan  dengan  aktivasi  bentonit menggunakan H 2 SO 4 . Dalam  pengolahan  limbah  pelumas  mejadi pelumas dasar dapat dianalisis logamnya menggunakan metode Atomic Absorbsion Spektrophotometri (AAS) dan Inductively Couple Plasma
– Emissoon Spectronetry (ICP-AES).
Tabel 1. Perbandingan Metode Analisa AAS DAN ICP
Tujuan dari pengolahan limbah pelumas bekas ini adalah  mengetahui  aktivasi  bentonit  dengan  HCl sebagai adsorbent dalam pengolahan limbah pelumas, mengetahui  pengaruh  suhu  pada  pengolahan  limbah pelumas bekas dan mendapatkan model kesetimbangan adsorpsi yang sesuai dalam pengolahan limbah pelumas bekas.
Diharapkan  kajian  pengolahan  limbah  pelumas bekas menggunakan metode adsorpsi dengan bentonit sebagai  adsorben,  dan  HCl  sebagai  aktivator  dapat menghasilkan kajian keilmuan yang dapat mengurangi dampak  pencemaran  dari  limbah  pelumas  bekas sebagai  bahan  berbahaya  dan  beracun  (limbah  B3) dengan  menggunakan  variasi  konsentrasi  HCl  dan
suhu  adsorpsi  sebagai  variable  penelitian  bentonit sebagai adsorben.

## 2. METODE

## 2.1 Bahan
Pada penelitian ini menggunakan pelumas bekas sebagai objek diteliti, HCl sebagai aktivator adsorbent, bentonit  teknis  sebagai  adsorbent  dan  aquademin untuk proses pencucian.

## 2.2 Alat
Alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah ayakan  100  mesh, beaker  glass ,  corong,  Erlenmeyer, jar  test,  gelas  ukur,  gunting, hot  plate, ICP,  kertas saring,  neraca  digital,  oven,  pH  meter,  spatula, termometer.
2.3 Metode Penelitian
Variabel  terikat  yang  terdapat  dalam  penelitian ini  diantaranya  ialah:  massa  limbah  pelumas  bekas 200  mL,  massa    adsorbent  yaitu  1  g,  dan  waktu adsorpsi 4 jam.

## 2.4  Aktivasi  Bentonit  Menggunakan  Asam  Kuat (HCl)
Bentonit  teknis  dengan  ukuran  100  mesh sebanyak  400  gram  direndam  dalam  200  ml  HCl sambil  diaduk  menggunakan  shaker  selama  2  jam dengan  kecapatan  pengadukan  100  rpm.  Semakin betambah  konsentrasi  HCl  proses  adsorpsi  akan semakin  baik.  Namun  hal  ini  hanya  berlaku  hingga konsentrasi  HCl    dimana  jumlah  adsorbat  bertambah dan  akhirnya  menurun  pada  konsentrasi  HCl  2,0  M. Selanjutnya  bentonit  disaring,  dicuci  dengan aquadmeineral  sampai  bilasan  pada  pH  terukur  ≤  5. Residu bentonit yang sudah dicuci dikeringkan dalam oven  pada  suhu  105  ᵒC  sampai  beratnya  konstan. Setelah kering digerus sampai halus kemudian diayak kembali  menggunakan  ayakan  dengan  ukuran  100 mesh.

## 2.5  Pengolahan  Limbah  Pelumas  Bekas  dengan Adsorpsi Bentonit
Pada  proses  adsorpsi,  bentonit  teraktivasi dengan  variasi  massa  5,10,  15,  20  dan  25  gram dimasukkan  ke  dalam  200  mL  limbah  pelumas  bekas sambil  diaduk  dengan  kecapatan  200  rpm  selama  4 jam.  Selanjutnya  disaring  dan  filtrat  pelumas  bekas dianalisa logam Fe dengan ICP.

## 2.6 Perhitungan Hasil Efisiensi
Perhitungan hasil efisiensi penurunan konsentrasi  zat  pencemar  Fe  pada  minyak  pelumas bekas, sebagai beikut:
3. 𝐸 = 𝐶 0 − 𝐶 1 𝐶 0 𝑋 100% (5) Dimana:
E   = Efisiensi
𝐸 0 = Konsentrasi Awal 𝐸 1 = Konsentrasi Akhir
Metode Analisa Kelebihan Kekurangan AAS  Dapat menentukan  lebih dari  67  unsur logam yang terdapat dalam larutan.  Sangat sensitif dan akurat karena dapat  mengukur hingga bagian ppb dari suatu berat.  Tidak bisa dilakukan pengukuran sekaligus. ICP  Dapat menentukan  lebih dari  80  unsur logam.
 Sangat selektif.
 Dapat  mengukur beberapa unsur sekaligus dalam setiap pengukuran.  Kurang sensitif  bila pengukuran unsur mempunyai panjang gelombang dibawah  200 nm.  Tidak ada ionisasi dalam  antar ion.
Gambar 1. Diagram Alir Proses Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Persiapan aktivasi bentonit teknis dengan ukuran 100 mesh sebanyak 400 gram direndam dalam 200 ml HCl dengan variasi konsentrasi 1,2 , 1,6, 1,8, 2 dan 2,5 M  sambil  diaduk  menggunakan  shaker  selama  2  jam dengan  kecapatan  pengadukan  100  rpm.  Selanjutnya bentonit  disaring,  dicuci  dengan  aquadmeineral sampai bilasan bebas dari ion klorida. Residu bentonit yang sudah dicuci dikeringkan dalam oven pada suhu 105ᵒC sampai beratnya konstan.
Bentonit  yang  teraktivasi    diaplikasikan  sebagai adsorben logam besi (Fe) dengan cara mengkontakkan bentonit  dengan  variabel  massa 5  gram,  10  gram,  15 gram, 20 gram dan 25 gram kedalam limbah pelumas bekas selama 4 jam pada kecapatan 200 rpm dan suhu konstan  100  ᵒC. Konsentrasi  logam  besi  (Fe)  yang terserap  kemudian  diukur  dengan  menggunakan Inductively Couple Plasma (ICP).
3.1 Penentuan Konsentrasi Aktivasi Optimum Bentonit  bisa  diaplikasikan  sebagai  adsorbent karena    memiliki  sifat  permukaan  yang  berpori,  dan mempunyai  situs  aktif.  Namun  bentonit  masih mengandung mengandung impurities  atau  pengotor  yang  perlu dihilangkan terlebih  dahulu  untuk  meningkatkan  kinerja  dari bentonit  tersebut.  Salah  satunya  dengan  cara mengaktivasi  dengan  HCl. Gambar  2  di  bawah  ini menunjukkan korelasi antara efisiensi adsorpsi logam Fe dalam limbah pelumas bekas dengan bentonit yang teraktivasi  HCl  pada    konsentrasi  1,2,  1,6,  1,8,  2,  dan 2,5 M.
Gambar 2. Grafik Pengaruh Konsentrasi HCl Optimum Terhadap Adsorpsi Logam Fe
Dengan  aktivasi  HCl  dapat  melarutkan  atau bereaksi dengan komponen berupa tar, garam Ca dan Mg  yang  menutupi  pori  –  pori  adsorben,  sehingga dapat  meningkatkan  luas  permukaan  adsorben (Tanjaya, 2006).
Efisiensi adsorpsi menunjukkan bahwa kesetimbangan adsorpsi terhadap bentonit teraktivasi HCl  pada  berbagai  macam  konsentrasi  HCl    didapat kondisi  optimum  pada  konsentrasi  HCl  2M.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  bentonit  teraktivasi  HCl  dapat meningkatkan  performa  bentonit  dalam  penyerapan logam Fe pada limbah pelumas bekas.
3.2 Penentuan Massa Adsorben Optimum
y = -0.0054x 2 + 0.0243x + 0.0081 R² = 0.9849 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 0 1 2 3 % T e rser ap Konsentrasi HCl Adsorpsi Massa Bentonit: 1, 5, 10, 15, 20 gram Uji Kandungan Logam (Anilisa ICP)
Uji Viskositas,
Titik Nyala, Angka Basa Karakteristik sebagai Base Oil Bentonit Aktivasi HCl 1,6 M Analisis Perilaku Kesetimbangan Adsorbsi Uji karakteristik bentonit (Analisa FTIR)
Dosis  adsorbent  yang  ditambahkan  dalam adsorbat  dapat  menentukan  kuantitas  logam  Fe  yang terserap  dari  limbah  pelumas  bekas.  Semakin  banyak dosis adsorbent yang ditambahkan per satuan volume limbah  pelumas  bekas,  akan  meningkatkan  jumlah massa  logam  Fe  yang  teradsorpsi  per  satuan  berat massa adsorbent. [Prasetiowati,2014
Gambar  3  di  bawah  ini  menunjukkan  korelasi antara  efisiensi  adsorpsi  logam  Fe  dalam  limbah pelumas  bekas  dengan  dosis  bentonit  yang  sudah diaktivasi HCl.
Gambar 3. Grafik Hubungan Waktu Kontak Optimum

## Dengan Efisiensi Adsorpsi
Berdasarkan  grafik  yang  terlihat  pada  gambar  3 didapatkan  korelasi  yang  menyatakan  hubungan antara  massa  (gram)  pada  sumbu  x  dengan  % penyerapan logam besi (Fe) pada sumbu y, mengikuti persamaan berikut y = -0,0003X 2 + 0,0107X – 0,0401 R² = 0,9625. Persamaan yang menghubungkan antar 2 (dua)  parameter  ini  merupakan  persamaan  regresi non linier polinomial orde 2. Yang memiliki nilai R² = 0,9625. Hal ini berarti sebanyak 96% keragaman hasil %  penyerapaan  logam  Fe    diterangkan  (dipengaruhi) oleh  banyaknya  massa  adsorbent  yang  ditambahkan dengan penduga persamaan regresi non linier orde 2. Dari  grafik  terlihat  bahwa  dengan  bertambahnya massa  adsorbent  sampai  dengan  20  gram  maka efisiensi  penyerapan  logam  Fe  semakin  tinggi, selanjutnya sampai dengan massa 25 gram mengalami penurunan  .  Hal  ini  karena  jumlah  molekul  adsorbat yang teradsorpsi semakin sedikit (Prasetiowati, 2014).

## 3.3 Penentuan Pola Isotermal Logam Fe
Isoterm  adsorpsi  menggambarkan  proses adsorpsi,  yaitu  proses  distribusi  adsorbat  diantara fase  cair  dan  fase  padat.  Ada  beberapa  model kesetimbangan isotermal adsorpsi, dan kesetimbangan  biosorpsi  logam  berat  juga  dapat mengikuti salah satu dari model yang ada.Ahalya dkk. (2003),  Proses  adsorpsi  logam  besi  oleh  adsorben bentonit  diuji  pola  isotermal  adsorpsinya  dengan menggunakan  perhitungan  persamaan  Langmuir  dan freundlich.
Penyerapan  logam  Fe  dengan  adsorpsi  bentonit selanjutnya  dievaluasi  dengan  bantuan  model adsorpsi isoterm Freundlich dan Langmuir.
C 0 (ppm) C e (ppm) x/m (mg/g) C e /(x/m) log x/m log ce 37.1 36.93 0.0068 5430.882 -2.16749 1.567 37.1 35.83 0.0254 1410.63 -1.59517 1.554 37.1 35.7 0.018667 1912.5 -1.72893 1.553 37.1 35.66 0.0144 2476.389 -1.84164 1.552 37.1 36.78 0.00256 14367.19 -2.59176 1.566
Dari  Tabel  3  maka  dilakukan  pemetaan  grafik menggunakan  Excel  dengan  memplotkan  harga Ce /( x / m )  versus Ce untuk  mendapatkan  persamaan Langmuir  dan  harga  log  ( x / m )  versus  log Ce untuk mendapatkan  persamaan  Freundlich.  Hasil  pemetaan dengan grafik seperti terlihat pada Gambar 4 di bawah ini.
Dari  gambar  4.4  dan  4.5  di  atas  dapat  dilihat bahwa  pengujian  persamaan  freundlich  maupun Langmuir  memiliki  linierisasi  yang  baik.  Persamaan adsorpsi  Freundlich  memiliki  harga  koefisien determinasi  R2  =  0,94  dan  persamaan  adsorpsi Langmuir  dengan  R 2 =0,89.  Dari  grafik  didapatkan persamaan  freundlich  log  (x/m)  =  110,81  log  ce  - 173,81 dan persamaan Langmuir Ce/(x/m) = -5674,6x Ce + 204688.
y = -0.0003x 2 + 0.0107x - 0.0401 R² = 0.9625 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 0 10 20 30 % t e rser ap Massa Bentonit Teraktivasi HCl
Berdasarkan  perbandingan  dari  kedua  tipe isotermal  adsorpsi  tersebut,  adsorpsi  tipe  Freundlich lebih  mendekati  nilai  1  dibandingkan  dengan isotermal  Langmuir,  oleh  karena  itu  tipe  Freundlich lebih  baik  digunakan  untuk  mencirikan  mekanisme adsorpsi  limbah  pelumas  bekas  terhadap  logam  besi (Fe).

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di dapatkan kesimpulan:
1. Aktivasi  bentonit  dalam  HCl  dapat  meningkatkan efisiensi  adsorpsi  dalam  limbah  pelumas  bekas dengan  konsentrasi  optimum  HCl  diperoleh  pada konsentrasi 2 M.
2. Penambahan  dosis  adsorbent  optimum  dalam penyerapan logam Fe pada limbah pelumas bekas adalah  20  g  bentonit.  Kondisi  optimum penambahan dosis bentonit masih bisa diteruskan sampai  dengan  kondisi  jenuh  penyerapan  logam Fe dalam limbah pelumas bekas
3. Dari  model  kesetimbangan  adsorpsi  diperoleh model  persamaan  Freundlich  dengan  kesesuaian yang  mendekati  sempurna  dengan  nila  R 2 =  0,94 dibandingkan dengan model persamaan Langmuir yang memiliki nilai R2 =0,84
Saran
Proses  adsorpsi  perlu  dilakukan  dalam  waktu yang  lewat  jenuh  untuk  memastikan  bahwa  sudah benar-benar terjadi proses adsorpsi.

## 5.     UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kopertis Wilayah 3, Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat  Ristek Dikti yang telah memberikan penugasan melalui Hibah Kompetitif  Nasional  Dalam  Skema  Penelitian  Dosen Pemula.

## 6.    DAFTAR PUSTAKA
Bahri,  S.,dkk.,  2011,  Isoterma  dan  Termodinamika Adsorpsi  Kation  Cu 2+ Fasa  Berair  Pada  Lempung Cengar  Pilar,  Jurnal  Natur  Indonesia  14(1)  p:  7- 13.
Diphare, M.J., Muzenda, E., Pilusa, T.J., dan Mollagee,M.,
2013.  A  Comparison  of  Waste  Lubricating  Oil Treatment  Techniques  Motshumi  J.  Diphare, Edison  Muzenda,  Tsietsi  J.  Pilusa  and  Mansoor Mollagee.
Kriswiyanti,  E.A.  Danarto,  Y.C.  2007.  MODEL KESETIMBANGAN  ADSORPSI  Cr  DENGAN RUMPUT LAUT. EKULIBRIUM. 6(2). P: 47-52.
Prasetiowati,  Y.  Koestiari,  T.  2014.  KAPASITAS
ADSORPSI BENTONIT TEKNIS

## SEBAGAI
ADSORBEN  ION  Cd²⁺  .  UNESA  Journal  Of
Chemistry. 3(3) : P. 194 – 200 Pratiwi,  Y.  2013.  Pengolahan  Minyak  Pelumas  Bekas Menggunakan Metode Acid Clay Treatment. Jurnal Teknik Sipil UNTAN. 13(1) : P. 1-12.
Tanjaya,  A.  Sudono.  Indraswati,  N.  Ismadji,  S.  2006. Aktivasi  Bentonit  Alam  Pacitan  Sebagai  Bahan Penjerap  Pada  Proses  Pemurnian  Minyak  Sawit. Jurnal Teknik Kimia Indonesia. 5(2). P: 429-434. Windarti,  A.T.,  Burhan,  R.  Y.R.  2009.  Identifikasi Senyawa  Penanda  Dalam  Pelumas  Hasil  Daur Ulang (Recycle) Menggunakan Ekstraksi Metil Etil Keton  Dengan  Penambahan  Demulsifier  CaCl2 Anhidrat  Melalui  Analisa  KG  –  SM.  Prosiding KIMIA – FMIPA ITS. SK- 43.